174 
geben, daß man nicht etwa der Wolle auf irgend- 
einem Wege das Fett vollständig entziehen darf; 
denn Wolle, die weniger als % % Fett enthält, ist 
so geschädigt, daß sie auch dureh nachträgliches 
Fetten die ursprünglichen Eigenschaften nicht 
mehr zurückgewinnt. 
Der Einfluß des Wassers auf die Dehnbarkeit 
ist ein wesentlich anderer. Man sieht in der 
Kurve 2 die Abhängigkeit der Dehnbarkeit vom 

Fig. 1. Links normales, rechts vollständig entfettetes 
Wollhaar. 
Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft im Be- 
reich von 50—90% Feuchtigkeit eingezeichnet. 
Der Unterschied in der Dehnbarkeit an den'beiden 
Enden der Kurve ist nur unbedeutend. Aus diesem 
flachen Verlauf der Kurve geht mit Sicherheit 
hervor, daß dem Wasser die große Rolle nicht zu- 
kommen kann, die ihm von manchen Seiten zu- 
De 
1g 11% 
elastische Dehrurm 
— 
700 90 70 
<«— Wasserdampfn% 
Kurve II. Dehnung des Wollhaares bei variablem 
Wassergehalt der Atmosphäre. 
geschrieben wird. Z. B. sind so die gerühmten Er- 
gebnisse der englischen Spinnerei und Weberei 
nicht zu erklären; denn der größte Unterschied in 
dem durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt deut- 
scher und englischer Städte beträgt weniger als 
30% und fällt in den Bereich des gezeigten Kur- 
venstückes. 
Der Praktiker pflegt die Wolle nicht nur auf 
Festigkeit und Dehnbarkeit zu prüfen, indem er 
die einzelnen Haare beansprucht, sondern er 
nimmt einen Bausch Wolle, drückt ihn in der ge- 

schlossenen Hand zusammen, öffnet dann die 3 
Hand wieder und beobachtet die Ausdehnung des 
Bausches. 
elastizitat des Wollhaares. 
beurteilenden Biegsamkeit des Einzelhaares priift 
er die Kompressibilität des ganzen Bausches. Es 
“ gelingt, diesem grundsätzlich ganz richtig aage- 
stellten Versuch eine der Messung zug eängliche 
Form zu geben. 
Was er hierbei prüft, ist die Biegungs- | 
Statt der schwer zu 
Eine für diesen Zweck geeignete 
Apparatur ist von Frau Dr. Eggert vorgeschlagen ! 
und zur Untersuchung benutzt worden (Fig. 2). 
Der Faserbausch wird in ein Kélbchen aus wei- 
chem Kautschuk gebracht und mit diesem all- 
mählich einem allseitig wirkenden Druck aus- 
gesetzt. Die Volumenveränderung mit dem Druck 
bzw. der Entlastung wird an einem Manometer 
abgelesen. 
Man prüft bei dieser Versuchsanordnung 
zweierlei. Einmal die Zusammendrückbarkeit des 
Bausches wie etwa die eines Gases, aber auch die — 
Geschwindigkeit, mit der sich die einmal bean- 

Rechts Buminikölbchen unter normalem JLo 
links komprimiert. 
Fig. 2. 
spruchte Wolle wieder erholt, einen Vorgang, den 
man in der Physik als Hysteresis bezeichnet. Die 
Hysteresis spielt in der Tat eine ganz außerordent- 
sonia dai ibaa Slate 7.7 00, 
lich wichtige Rolle in der Fabrikation des Garnes — 
und Gewebes. Für die Fabrikation ist dasjenige 
Wollhaar am geeignetsten, das die geringste Hyste- 
resis aufweist. Ein Gewebe aus solchem Haar 
wird die Falten binnen kurzem verschwinden las- 
sen, ein Anzug daraus wird sich am ee 
a 
Wird die Belastung des Haares Bow getrie- 
ben, daß es in den Zustand dauernder Verlinge- 
rung gelangt, so hat es seine ursprünglichen elasti-. 
schen Eigenschaften endgültig verloren. Wolle 
dieser Art ist also im Vergleich zu unbeanspruch- 
ter minderwertig. Je öfter, je heftiger und je 
rascher hintereinander die Wolle beansprucht wird, ; 
desto mehr gelangt sie in diesen Zustand. 
Aus der Faser wird durch Verspinnen das Garn 
erhalten, dessen Eigenschaften sich zusammen- 
setzen aus den Eigenschaften der Faser Cia tepal: 



